Um termo genérico usado para significar que uma peça em serviço (a) tornou-se totalmente inoperante, (b) ainda pode ser operada mas é incapaz de executar satisfatoriamente sua função, ou (c) deteriorou-se seriamente, a ponto de tornar-se inconfiável ou insegura para utilização continuada.
Um padrão de trincas superficiais paralelas que se formam devido ao aquecimento e resfriamento rápidos e alternados do metal superficial, às vezes encontrado em matrizes de forja e punções de perfuração. Pode haver dois conjuntos de trincas paralelas, sendo um conjunto perpendicular ao outro.
Um aditivo de areia contendo cerca de 99,5% de sílica, usualmente produzido mediante a pulverização de areia de quartzo em grandes moinhos de bola para um tamanho de malha de 80 a 325.
Em uma liga ou porção de uma liga contendo mais de uma fase, é a fase que forma a matriz em que a(s) outra(s) fase(s) está(ão) presente(s) como unidade(s) isolada(s).
Em uma liga ou em um sistema químico, uma fase homogênea distinguível cuja faixa de composição não se estende para nenhum dos componentes puros do sistema.
Uma fase intermediária não magnética dura e frágil com uma estrutura cristalina tetragonal, contendo 30 átomos por célula unitária, grupo espacial P42/mnm, e que ocorre em muitas ligas binárias e ternárias dos elementos de transição. A composição desta fase nos vários sistemas não é a mesma e a fase geralmente apresenta uma ampla faixa em homogeneidade. A composição da liga com um terceiro elemento de transição geralmente aumenta o campo de homogeneidade e estende-o profundamente na seção ternária.
Uma solução sólida com uma faixa restrita de composições, sendo que uma das extremidades da faixa é um componente puro de um sistema de liga.
(Kt) Um fator multiplicador para a tensão aplicada que leva em consideração a presença de uma descontinuidade estrutural, como, por exemplo, um entalhe ou um orifício. Kt é igual à relação entre a maior tensão na região da descontinuidade e a tensão nominal para toda a seção.
Um fator de gradação, geralmente indicado pelo símbolo K, usado na mecânica de fratura elástica linear para descrever a intensificação da tensão aplicada na crista de uma trinca de tamanho e forma conhecidos. No início da propagação de trinca rápida em qualquer estrutura contendo uma trinca, o fator é chamado de fator de intensidade de tensão crítica, ou ductilidade à fratura. Vários complementos são usados para indicar diferentes condições de carga ou diferentes ductilidades à fratura. O complementos mais comuns, bem como seus significados, são: KC. Ductilidade à fratura sob tensão plana. O valor de intensidade de tensão à qual a propagação de trinca se torna rápida em seções mais finas do que aquelas em que prevalecem condições de deformação plana. KI. Fator de intensidade de tensão para uma condição de carga que desloca as faces da trinca em uma direção perpendicular ao plano da trinca (também conhecido como o modo de abertura de deformação). KIc. Ductilidade à fratura sob deformação plana. O valor mínimo de Kc para qualquer material e condição dados, o qual é atingido quando a propagação de trinca rápida no modo de abertura é controlado por condições de deformação plana. KId. Ducitilidade à fratura dinâmica. Ductilidade à fratura determinada sob condições de carga dinâmica; ela é usada como uma aproximação de Klc para materiais muito duros. KIscc. Intensidade de tensão limite para trincamento atribuível à corrosão sob tensão. Um valor de intensidade de tensão característico de uma combinação específica de material, condição do material e ambiente corrosivo acima do qual ocorre a propagação de trinca atribuível à corrosão sob tensão e abaixo do qual o material é imune ao trincamento atribuível à corrosão sob tensão.